56 Karsten 



bis zum Weifsglühen erhitzte graue Roheisen, plötzlich in Wasser ab- 

 gelöscht, so erhält es eine lichtere Farbe mit ziinehm.ender Härte und 

 abnehmender Geschmeidigkeit. Das sehr graue , besonders das in den 

 Hohenöfen bei Koaks erblasene graue Roheisen , erleidet diese Verän- 

 derungen am wenigsten. 



Fassen wir diese Erscheinungen beim anhaltenden Glühen und 

 darauf folgenden plötzlichen oder langsamen Erkalten des Stabeisens, 

 des Stahls und desi Roheisens , zusammen ; so wird schon daraus ein- 

 leuchtend, dafs das Hen'ortreten der dunklen Farbe und die damit ver- 

 bundene ^Veichheit und gröfsere Geschmeidigkeit, eben so wenig einem 

 zunehmenden Kohlegehall , als das Hervortreten der lichteren Farbe 

 und die damit verbundene gröfsere Härte und verminderte Geschmei- 

 digkeit, einem abnehmenden Kohlegehalt des Eisens zugeschrieben wer- 

 den können. Wohl aber werden wir auf ein verändertes Mischungs- 

 verhältnifs der Kolile mit dem Eisen schhefsen und zugeben müssen, 

 dafs sich die Kohle beim langsamen Erkalten vom Eisen abzuscheiden 

 strebt , wogegen sie beim schnellen Erkalten mit demselben verbunden 

 bleibt. Diese Beweglichkeit der Kohle in der Verbindung -mit Eisen, 

 vermöge welclier sie sich beim Erkalten der erhitzten IMischiuig, wieder 

 vom Eisen zu trennen strebt, kann nicht auffallender tind mehr be- 

 fremdend seyn , als es die Aufnahme der Kohle durch das Eisen in 

 der Weifsglühhitze selbst ist. Wir sehen hier eine Verbindung von 

 zwei Metallen sich bilden , von denen sich keins im flüssigen Zustande 

 befindet, die beide, ohne Luftzutritt, im höchsten Grade feuerbeständig 

 sind, und von denen das eine ausserordentlich strengflüssig, das andere 

 aber vielleicht ganz unschmelzbar ist. 



n. Er schein un"en beim Schmelzen. 



Cementstahl in verschlossenen Tiegeln, mit oder ohne Glasdecke, 

 geschmolzen und im Tiegel selbst höchst langsam erkaltet, erlangt eine 

 ungleich gröfsere Weicliheit als vor dem Umschmelzen, und verdunkelt 

 dabei seine Farbe , die jetzt graublau erscheint. Die blaue Farbe wird 

 um so mehr durch einen gi-auen Schimmer verimreinigt , je härter der 

 Cementstahl gebrannt, d. h. je anhaltender und in je gröfserer Glühhitze 

 das Stabeisen mit Kohle geglüht worden war. Wird der geschmolzene 



